natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Fibra de acetat se dizolvă cu alcool benzilic la 52 ± 2 °C pornind de la o masă cunoscută a amestecului în stare uscată.
The acetate fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with benzyl alcohol at 52 ± 2 ºC.
Reziduul se colectează, se spală, apoi se usucă și se cântărește; masa acestuia se exprimă ca procent din masa uscată a amestecului de fibre.
The residue is collected, washed, dried and weighed; its mass is expressed as a percentage of the dry mass of the mixture.
Vas conic cu dop de sticlă, cu o capacitate de minimum 200 ml.
Glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity.
Agitator mecanic.
Mechanical shaker.
Termostat sau alt dispozitiv pentru menținerea vasului la o temperatură de 52 ± 2 °C.
Thermostat or other apparatus for keeping the flask at a temperature of 52 ± 2 ºC.
Alcool benzilic.
Benzyl alcohol.
Se urmează procedura descrisă în instrucțiunile generale și se continuă după cum urmează:
Follow the procedure described in the general instructions and proceed as follows:
La specimenul aflat într-un vas conic se adaugă 100 ml de alcool benzilic pentru fiecare gram de specimen.
To the specimen contained in the conical flask, add 100 ml of benzyl alcohol per gram of specimen.
Se pune dopul, se fixează vasul în agitatorul de tip leagăn astfel încât să fie imersat în baia de apă menținută la 52 ± 2 °C și se agită vasul timp de 20 minute la această temperatură
Insert the stopper, secure the flask to the shaker so that it is immersed in the water-bath, kept at 52 ± 2 ºC, and shake for 20 minutes at this temperature.
(în loc să se agite mecanic, vasul se poate scutura manual, cu putere).
(Instead of using a mechanical shaker, the flask may be shaken vigorously by hand).
Se decantează lichidul printr-un creuzet filtrant cântărit în prealabil.
Decant the liquid through the weighed filter crucible.
Se adaugă încă o doză de alcool benzilic în vas și se agită ca mai sus la 52 ± 2 °C timp de 20 minute.
Add a further dose of benzyl alcohol in the flask and shake as before at 52 ± 2 ºC for 20 minutes.
Se decantează lichidul printr-un creuzet filtrant.
Decant the liquid through the crucible.
Se repetă ciclul de operații o a treia oară.
Repeat the cycle of operations a third time.
Se transferă fibrele într-un vas, se spală cu etanol și după agitare manuală se decantează prin creuzetul filtrant.
Transfer the fibres into a flask, rinse with ethanol and after shaking manually decant through the filter crucible.
Se repetă această operație de clătire de două-trei ori.
Repeat this rinsing operation two or three times.
Se transferă reziduul în creuzet și se extrage prin vidare.
Transfer the residue into the crucible and drain thoroughly.
Se usucă creuzetul cu reziduu, se răcește și se cântărește.
Dry the crucible and the residue and cool and weigh them.
triacetat (24) sau poliactidă (34)
triacetate (24) or polylactide (34)
lână (1), păr de origine animală (2 și 3), mătase (4), bumbac (5), (21), modal (22), viscoză (25), acrilic (26), poliamidă sau nailon (30), poliester (35), fibră de sticlă (44), elastomultiester (46), elastolefină (47) și melamină (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), (21), modal (22), viscose (25), acrylic (26), polyamide or nylon (30), polyester (35), glass fibre (44) elastomultiester (46), elastolefin (47) and melamine (48).
Fibrele de triacetat care în urma finisării au suferit o hidroliză parțială nu mai sunt complet solubile în acest reactiv.
Triacetate fibres which have received a finish leading to partial hydrolysis cease to be completely soluble in the reagent.
În acest caz, metoda nu se aplică.
In such cases, the method is not applicable.
Fibrele de triacetat sau de poliactidă se dizolvă cu diclorometan pornind de la o masă cunoscută a amestecului în stare uscată.
The triacetate or polylactide fibres are dissolved out from a known dry mass of the mixture, with dichloromethane.
Procentul de triacetat uscat sau de poliactidă uscată se calculează prin diferență.
The percentage of dry triacetate or polylactide is found by difference.
La specimenul conținut într-un vas conic cu dop de sticlă cu o capacitate de minimum 200 ml, se adaugă 100 ml de diclormetan pentru fiecare gram de specimen, se pune dopul, se agită vasul la fiecare 10 minute pentru a uda proba, se lasă la temperatura camerei timp de 30 minute, agitând la intervale regulate.
To the specimen contained in the 200 ml glass-stoppered conical flask, add 100 ml of dichloromethane per gram of specimen, insert the stopper, shake the flask every 10 minutes to wet out the specimen and stand for 30 minutes at room temperature, shaking the flask at regular intervals.
Se adaugă 60 ml diclormetan în vasul cu reziduu, se agită manual și se filtrează conținutul vasului prin creuzetul filtrant.
Add 60 ml of dichloromethane to the flask containing the residue, shake manually and filter the contents of the flask through the filter crucible.
Se transferă resturile de fibră rămase în vas spălând vasul cu încă puțin diclormetan.
Transfer the residual fibres to the crucible by washing out the flask with a little more dichloromethane.
Se usucă prin vidare creuzetul pentru a îndepărta excesul de lichid, se reumple creuzetul filtrant cu diclormetan și se lasă lichidul să curgă liber.
Drain the crucible with suction to remove excess liquid, refill the crucible with dichloromethane and allow it to drain under gravity.
În final, se usucă creuzetul prin vidare pentru îndepărtarea excesului de lichid, apoi se tratează reziduul cu apă fierbinte pentru a elimina tot solventul, se videază, se usucă creuzetul cu reziduu, se răcește și se cântărește.
Finally, apply suction to eliminate excess liquid, then treat the residue with boiling water to eliminate all the solvent, apply suction, dry the crucible and residue, cool and weigh them.
Valoarea lui „d” este 1,00, cu excepția poliesterului, a elastomultiesterului și a melaminei, pentru care valoarea lui „d” este 1,01.
The value of ‘d’ is 1,00, except in the case of polyester, elastomultiester, elastolefin and melamine for which the value of ‘d’ is 1,01.
7 ANUMITE FIBRE CELULOZICE ȘI POLIESTER (Metoda care folosește acid sulfuric 75 % m/m)
METHOD No 7 CERTAIN CELLULOSE FIBRES AND POLYESTER (Method using 75 % m/m sulphuric acid)
bumbac (5), in (7), cânepă (8), ramie (14), cupro (21), fibre de modal (22), viscoză (25)
cotton (5), flax (7), true hemp (8), ramie (14), cupro (21), modal (22), viscose (25)
poliester (35), elastomultiester (46) și elastolefină (47).
polyester (35), elastomultiester (46) and elastolefin (47).
Fibra celulozică se dizolvă cu acid sulfuric 75 % m/m pornind de la o masă cunoscută a amestecului în stare uscată.
The cellulose fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with 75 % m/m sulphuric acid.
Procentul de celuloză uscată se calculează prin diferență.
The proportion of dry cellulose fibre is found by difference.
Vas conic cu dop de sticlă, cu o capacitate de minimum 500 ml.
Glass-stoppered conical flask of at least 500 ml capacity.
Termostat sau alt aparat pentru menținerea vasului la 50 ± 5 °C.
Thermostat or other apparatus for maintaining the flask at 50 ± 5 ºC.
Acid sulfuric de 75 ± 2 % m/m
Sulphuric acid, 75 ± 2 % m/m
Se prepară prin adăugarea cu precauție, în timpul răcirii, a 700 ml de acid sulfuric (densitate relativă la 20 °C: 1,84) la 350 ml de apă distilată.
Prepare by adding carefully, while cooling, 700 ml of sulphuric acid (relative density at 20 ºC: 1,84) to 350 ml of distilled water.
După ce soluția s-a răcit la temperatura camerei, se diluează până la 1 litru cu apă.
After the solution has cooled to room temperature, dilute to 1 litre with water.
Soluție diluată de amoniac:
Ammonia, dilute solution
Se diluează 80 ml de soluție de amoniac (densitate relativă la 20 ºC: 0,88) până la 1 l cu apă.
Dilute 80 ml of ammonia solution (relative density at 20 ºC: 0,88) to 1 litre with water.
La specimenul aflat într-un vas conic cu dop de sticlă cu o capacitate de minimum 500 ml, se adaugă 200 ml de acid sulfuric 75 % m/m pentru fiecare gram de specimen, se pune dopul, se agită vasul cu grijă, pentru a uda specimenul.
To the specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least 500 ml capacity, add 200 ml of 75 % sulphuric acid per gram of specimen, insert the stopper and carefully shake the flask to wet out the specimen.
Se menține vasul la temperatura de 50 ± 5 °C timp de o oră, agitând la intervale regulate de circa 10 minute.
Maintain the flask at 50 ± 5 ºC for one hour, shaking it at regular intervals of roughly 10 minutes.
Se filtrează la vid conținutul vasului printr-un creuzet filtrant cântărit în prealabil.
Filter the contents of the flask through the weighed filter crucible by means of suction.
Se transferă resturile de fibre rămase în vas spălând vasul cu încă puțin acid sulfuric 75 %.
Transfer any residual fibres by washing out the flask with a little 75 % sulphuric acid.
Se videază creuzetul pentru a îndepărta excesul de lichid, și pentru a spăla reziduul, se umple creuzetul filtrant din nou cu acid sulfuric.
Drain the crucible with suction and wash the residue on the filter once by filling the crucible with a fresh portion of sulphuric acid.
Nu se videază creuzetul înainte de curgerea liberă a acidului.
Do not apply suction until the acid has drained under gravity.
Se spală reziduul succesiv de mai multe ori cu apă rece, de două ori cu soluție de amoniac diluat, și apoi foarte bine cu apă rece, uscând creuzetul de fiecare dată prin vidare.
Wash the residue successively several times with cold water, twice with dilute ammonia solution, and then thoroughly with cold water, draining the crucible with suction after each addition.
În final, se extrage lichidul din creuzet prin vidare, se usucă creuzetul cu reziduu, se răcește și se cântărește.
Finally, drain the remaining liquid from the crucible with suction, dry the crucible and residue, and cool and weigh them.
Valoarea lui „d” este 1,00.
The value of ‘d’ is 1,00.
8 FIBRE ACRILICE, ANUMITE FIBRE MODACRILICE SAU ANUMITE CLOROFIBRE ȘI ALTE FIBRE MENȚIONATE (Metoda care folosește dimetilformamidă)
METHOD No 8 ACRYLICS, CERTAIN MODACRYLICS OR CERTAIN CHLOROFIBRES AND CERTAIN OTHER FIBRES (Method using dimethylformamide)
acrilice (26), anumite fibre modacrilice (29) sau anumite clorofibre (27) Înainte de efectuarea analizei se verifică solubilitatea în reactiv a unor astfel de fibre modacrilice sau clorofibre.
acrylics (26), certain modacrylics (29), or certain chlorofibres (27) The solubility of such modacrylics or chlorofibres in the reagent shall be checked before carrying out the analysis.
lână (1), păr de origine animală (2 și 3), mătase (4), bumbac (5), cupro (21), fibre de modal (22), viscoză (25), poliamidă sau nailon (30), poliester (35), elastomultiester (46), elastolefină (47) și melamină (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide or nylon (30), polyester (35), elastomultiester (46), elastolefin (47) and melamine (48).
Se aplică în cazul fibrelor acrilice și al anumitor fibre modacrilice, tratate cu coloranți premetalizați, dar nu în cazul celor vopsite cu coloranți cromatabili.
It is equally applicable to acrylics, and certain modacrylics, treated with premetallised dyes, but not to those dyed with afterchrome dyes.
Fibra acrilică, modacrilică sau clorofibra se dizolvă cu dimetilformamidă încălzită la temperatura de fierbere în baie de apă pornind de la o masă cunoscută a amestecului în stare uscată.
The acrylic, modacrylic or chlorofibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with dimethylformamide heated in a water-bath at boiling point.
Reziduul se colectează, se spală, se usucă și se cântărește.
The residue is collected, washed, dried and weighed.
Baie de apă la temperatura de fierbere.
Water bath at boiling point.
Dimetilformamidă (temperatura de fierbere 153 ± 1 °C) care să nu conțină mai mult de 0,1 % apă.
Dimethylformamide (boiling point 153 ± 1 ºC) not containing more than 0,1 % water.
Reactivul este toxic și de aceea se recomandă folosirea unei nișe de laborator.
This reagent is toxic and the use of a hood is thus recommended.
Se aplică procedura descrisă în instrucțiunile generale și se continuă după cum urmează:
Follow the procedure described in the general instructions and proceed as follows:
La specimenul conținut într-un vas conic cu dop de sticlă cu o capacitate de minimum 200 ml, se adaugă pentru fiecare gram de specimen câte 80 ml de dimetilformamidă încălzită în prealabil la temperatura de fierbere pe baie de apă, se pune dopul, se agită vasul pentru a uda specimenul și se încălzește în baia de apă la temperatura de fierbere timp de o oră.
To the specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add per gram of specimen 80 ml of dimethylformamide, pre-heated in the water-bath at boiling point, insert the stopper, shake the flask to wet out the specimen and heat in the water-bath at boiling point for one hour.
În această perioadă se agită ușor vasul cu conținutul său, manual, de cinci ori.
Shake the flask and its contents gently by hand five times during this period.
Se decantează lichidul printr-un creuzet filtrant cântărit în prealabil, reținând fibrele în vas.
Decant the liquid through the weighed filter crucible, retaining the fibres in the flask.
Se mai adaugă 60 ml dimetilformamidă în vas și se încălzește încă 30 minute, agitând ușor vasul cu conținutul său, manual, de două ori în această perioadă.
Add a further 60 ml of dimethylformamide to the flask and heat for a further 30 minutes, shaking the flask and contents gently by hand twice during this period.
Se filtrează conținutul vasului în vid, prin creuzetul filtrant.
Filter the contents of the flask through the filter crucible by means of suction.
Se transferă în creuzet eventualele urme de fibră rămase, spălând vasul cu dimetilformamidă.
Transfer any residual fibre to the crucible by washing out the beaker with dimethylformamide.
Se usucă creuzetul prin vidare.
Drain the crucible with suction.
Se spală reziduul cu circa 1 litru de apă fierbinte la 70 – 80 °C, umplând de fiecare dată creuzetul filtrant.
Wash the residue with about 1 litre of hot water at 70 ‐ 80 ºC, filling the crucible each time.
După fiecare adăugare de apă, se videază pentru o perioadă scurtă de timp, dar nu până la evacuarea apei prin curgere liberă.
After each addition of water, apply suction briefly but not until the water has drained under gravity.
Dacă lichidul de spălare se scurge prea încet prin creuzetul filtrant, se poate aplica o ușoară extracție prin vidare.
If the washing liquor drains through the crucible too slowly slight suction may be applied.
În final, se usucă creuzetul cu reziduu, se răcește și se cântărește.
Finally dry the crucible with the residue, cool and weigh them.
Valoarea lui „d” este 1,00, cu excepția următoarelor cazuri:
The value of ‘d’ is 1,00 except in the following cases:
lână 1,01
wool 1,01
bumbac 1,01
cotton 1,01
cupro 1,01
cupro 1,01
fibre de modal 1,01
modal 1,01
poliester 1,01
polyester 1,01
melamină 1,01.
melamine 1,01.
anumite clorofibre (27), și anume anumite fibre de policlorura de vinil, indiferent dacă au fost postclorurate sau nu Înainte de efectuarea analizei se verifică solubilitatea în reactiv a fibrelor de policlorură de vinil.
certain chlorofibres (27), namely certain polyvinyl chloride fibres, whether after-chlorinated or not Before carrying out the analysis, the solubility of the polyvinyl chloride fibres in the reagent shall be checked.
lână (1), păr de origine animală (2 și 3), mătase (4), bumbac (5), cupro (21), fibre de modal (22), viscoză (25), acrilic (26), poliamidă sau nailon (30), poliester (35), fibră de sticlă (44), elastomultiester (46), elastolefină (47) și melamină (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylic (26), polyamide or nylon (30), polyester (35), glass fibre (44), elastomultiester (46) and melamine (48).
Clorofibra se dizolvă cu un amestec azeotrop de sulfură de carbon și acetonă pornind de la o masă cunoscută a amestecului în stare uscată.
The chlorofibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with an azeotropic mixture of carbon disulphide and acetone.
Procentul de policlorură de vinil uscată se calculează prin diferență.
The percentage of dry polyvinyl chloride fibre is found by difference.
Amestec azeotrop de sulfură de carbon și acetonă (55,5 % în volume sulfură de carbon și 44,5 % acetonă).
Azeotropic mixture of carbon disulphide and acetone (55,5 % by volume carbon disulphide to 44,5 % acetone).
Deoarece reactivul este toxic, se recomandă folosirea nișei de laborator.
As this reagent is toxic, the use of a hood is recommended.
Etanol (92 % în volume) sau metanol.
Ethanol (92 % by volume) or methanol.
Specimenului conținut într-un vas conic cu dop de sticlă cu o capacitate de minimum 200 ml i se adaugă 100 ml de amestec azeotrop pentru fiecare gram de specimen.
To the specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml of the azeotropic mixture per gram of specimen.
Se etanșează foarte bine vasul și se agită cu un agitator mecanic sau se agită manual, cu putere, timp de 20 minute la temperatura camerei.
Seal the flask securely, and shake the flask on a mechanical shaker, or vigorously by hand, for 20 minutes at room temperature.
Se decantează lichidul supernatant printr-un creuzet filtrant cântărit în prealabil.
Decant the supernatant liquid through the weighed filter crucible.
Se repetă tratamentul cu încă 100 ml de reactiv proaspăt.
Repeat the treatment with 100 ml of fresh reagent.
Se continuă acest ciclu de operații până când nu se mai depune reziduu de polimer pe sticla de ceas atunci când se evaporă o picătură de solvent de extracție.
Continue this cycle of operations until no polymer deposit is left on a watch glass when a drop of the extraction liquid is evaporated.
Se transferă reziduul în creuzetul filtrant, folosind mai mult reactiv, se aplică vid pentru a îndepărta excesul de lichid și se clătește creuzetul cu reziduu cu 20 ml alcool și apoi de trei ori cu apă.
Transfer the residue to the filter crucible using more reagent, apply suction to remove the liquid, and rinse the crucible and residue with 20 ml of alcohol and then three times with water.
Se așteaptă ca lichidul de spălare să se evacueze prin curgere liberă înainte de a începe uscarea prin vidare.
Allow the washing liquor to drain under gravity before draining with suction.
Se usucă creuzetul cu reziduu, se răcește și se cântărește.
Dry the crucible and residue and cool and weigh them.
La anumite amestecuri cu un conținut ridicat de clorofibră, se poate constata o contracție semnificativă a dimensiunilor specimenului în timpul procesului de uscare, ceea ce duce la întârzierea dizolvării clorofibrei de către solvent.
With certain mixtures having a high chlorofibre content there may be substantial shrinkage of the specimen during the drying procedure, as a result of which the dissolution of chlorofibre by the solvent is retarded.
Aceasta nu afectează, totuși, dizolvarea finală a clorofibrei în solvent.
This does not, however, affect the ultimate dissolution of the chlorofibre in the solvent.
Pe un amestec omogen de materiale textile limitele de încredere ale rezultatelor obținute prin această metodă nu sunt mai mari de ± 1 la un nivel de încredere de 95 %.
On a homogeneous mixture of textile materials, the confidence limits of the results obtained by this method are not greater than ± 1 for a confidence level of 95 %.
anumite clorofibre (27), și anume fibre de policlorură de vinil, indiferent dacă au fost post-clorurate sau nu, elastolefină (47) și melamină (48).
certain chlorofibres (27) namely polyvinyl chloride fibres, whether afterchlorinated or not, elastolefin (47) and melamine (48).
Fibra de acetat se dizolvă cu acid acetic glacial pornind de la o masă cunoscută a amestecului în stare uscată.
The acetate fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with glacial acetic acid.
Acid acetic glacial (peste 99 %).
Glacial acetic acid (over 99 %).
Acest reactiv trebuie manipulat cu precauție, fiind foarte caustic.
This reagent shall be handled with care since it is highly caustic.
Specimenului conținut într-un vas conic cu dop de sticlă cu o capacitate de minimum 200 ml i se adaugă 100 ml de acid acetic glacial pentru fiecare gram de specimen.
To the specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml glacial acetic acid per gram of specimen.
Se etanșează foarte bine vasul și se agită cu un agitator mecanic sau se agită manual, cu putere, timp de 20 minute la temperatura camerei.
Seal the flask securely and shake on the mechanical shaker, or vigorously by hand, for 20 minutes at room temperature.
Se repetă tratamentul cu câte 100 ml reactiv proaspăt, de încă două ori, făcând în total trei extracții.
Repeat this treatment twice, using 100 ml of fresh reagent each time, making three extractions in all.
Se transferă reziduul în creuzetul filtrant, se usucă prin vidare pentru a îndepărta excesul de lichid și se spală creuzetul și reziduul cu 50 ml acid acetic glacial și apoi de trei ori cu apă.
Transfer the residue to the filter crucible, drain with suction to remove the liquid and rinse the crucible and the residue with 50 ml of glacial acetic acid, and then three times with water.
După fiecare clătire, se lasă ca lichidul de spălare să se evacueze prin curgere liberă înainte de extracția prin vidare.
After each rinse, allow the liquid to drain under gravity before applying suction.
Se usucă creuzetul cu reziduu, se răcește și se cântărește.
Dry the crucible and residue, and cool and weigh them.
11 MĂTASE ȘI LÂNĂ SAU PĂR (Metoda care folosește acid sulfuric 75 % m/m)
METHOD No 11 SILK AND WOOL OR HAIR (Method using 75 % m/m sulphuric acid)
lână (1), păr de origine animală (2 și 3), elastolefină (47) și melamină (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), elastolefin (47) and melamine (48).
Fibra celulozică se dizolvă cu acid sulfuric 75 % m/m pornind de la o masă cunoscută a amestecului în stare uscată Mătasea sălbatică, cum ar fi mătasea tussah, nu este complet solubilă în acid sulfuric 75 % m/m.
The silk fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with 75 % m/m sulphuric acid Wild silks, such as tussah silk, are not completely soluble in 75 % m/m sulphuric acid.
Masa acestuia, corectată dacă este necesar, se exprimă ca procent din masa uscată a amestecului de fibre.
Its mass, corrected if necessary, is expressed as a percentage of the dry mass of the mixture.
Procentul de mătase uscată se calculează prin diferență.
The percentage of dry silk is found by difference.
Acid sulfuric (75 ± 2 % m/m)
Sulphuric acid (75 ± 2 % m/m)
Se prepară prin adăugarea cu precauție, în timpul răcirii, a 700 ml de acid sulfuric (densitatea relativă la 20 °C: 1,84) la 350 ml de apă distilată.
Prepare by adding carefully, while cooling, 700 ml sulphuric acid (density at 20 ºC: 1,84) to 350 ml distilled water.
După ce soluția s-a răcit la temperatura camerei, se diluează până la 1 litru cu apă.
After cooling to room temperature, dilute the solution to 1 litre with water.
Soluție diluată de acid sulfuric: se adaugă lent 100 ml de acid sulfuric (densitate la 20 °C: 1,84) la 1 900 ml de apă distilată.
Sulphuric acid, dilute solution: add 100 ml sulphuric acid (density at 20 ºC: 1,84) slowly to 1 900 ml distilled water.
Soluție diluată de amoniac: se diluează 200 ml de amoniac concentrat (densitate la 20 °C: 0,880) la 1 000 ml de apă.
Ammonia, dilute solution: dilute 200 ml concentrated ammonia (density at 20 ºC: 0,880) to 1 000 ml with water.
La specimenul conținut într-un vas conic cu dop de sticlă cu o capacitate de minimum 200 ml, se adaugă 100 ml de acid sulfuric 75 % m/m pentru fiecare gram de specimen și se pune dopul.
To the specimen contained in a glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml of 75 % m/m sulphuric acid per gram of specimen and insert the stopper.
Se agită viguros vasul și se ține la temperatura camerei timp de 30 minute.
Shake vigorously and stand for 30 minutes at room temperature.
Se agită din nou și apoi se lasă în repaus timp de 30 minute.
Shake again and stand for 30 minutes.